标题：304不锈钢带
物理性能
种类的记号调质记号冷轧、固溶化热处理或退火状态析出硬化热处理状态导电%硬度HV屈服强度N/mm抗拉强度N/mm伸长%热处理记号硬度HV屈服强度N/mm抗拉强度N/mm301-CSP1/2H340±30≥510≥930≥10----2.33/4H400±30≥745≥1130≥5----2.3H460±30≥1030≥1320-----2.3EH510±20≥1275≥1570-----2.3SEH≥530≥1450≥1740-----2.3304-CSP1/2H280±30≥470≥780≥6----2.33/4H340±30≥665≥930≥3----2.3H≥370≥880≥1130-----2.3631-CSP0≤200-≤1030≥20TH1050RH950≥345≥392≥960≥1030≥1140≥12302.31/2H375±25-≥1080≥5CH≥380≥880≥12302.33/4H425±25-≥1180​CH≥450≥1080≥14202.3H≥450-≥1420​CH≥530≥1320≥17202.31.屈服强度（σ0.2）：使产生永久残余塑性变形等于一定值（一般为原长度的0.2%）时的应力，称为屈服强度σ0.2。
2.抗拉强度（σb）：材料在拉伸过程中，从开始到发生断裂时所达到的最大应力值。它表示钢材抵抗断裂的能力大小。设Pb为材料被拉断前达到的最大拉力，Fo为试样截面面积，则抗拉强度σb= Pb/Fo （MPa）。
3.伸长率（δs）：材料在拉断后，其塑性伸长的长度与原试样长度的百分比叫伸长率或延伸率。
4.硬度：硬度表示材料抵抗硬物体压入其表面的能力。它是金属材料的重要性能指标之一。一般硬度越高，耐磨性越好。
化学成分
品名：宝钢304不锈钢带，304不锈钢带材，304不锈钢卷带、316不锈钢卷带、301不锈钢卷带，不锈钢带(8张)不锈钢材质有：SUS301(1Cr17Ni7)不锈钢卷带、SUS303（oY1Cr18Ni9）316不锈钢卷带，321不锈钢卷带，310S不锈钢卷带，不锈钢卷带，牌号：0Cr17Ni12Mo2
化学成分
C≤0.08 
Si≤1.00
Mn≤2.00
P≤0.035
S≤0.03
Ni:8.0-10.0
Cr:18.0-20.0
性质
拉强度(Mpa) 620 MIN　
屈服强度(Mpa) 310 MIN　
伸长率(%) 30 MIN　
面积缩减(%) 40 MIN　
304不锈钢的密度　7.93 g/cm3
奥氏体不锈钢一般都用这个值　
304含铬量(%) 18--20 .　
304相当于我国的0Cr19Ni9 (0Cr18Ni9)不锈钢
304不锈钢是一种通用性的不锈钢材料，防锈性能比200系列的不锈钢材料要强。耐高温方面也比较好，能高到到1000-1200度。304不锈钢具有优良的不锈耐腐蚀性能和较好的抗晶间腐蚀性能。对氧化性酸，在实验中得出：浓度≤65%的沸腾温度以下的硝酸中，304不锈钢具有很强的抗腐蚀性。对碱溶液及大部分有机酸和无机酸亦具有良好的耐腐蚀能力。
304(18Cr-8Ni)材质：作为一种用途广泛的钢，具有良好的耐蚀性/耐热性，低温强度和机械特性；冲压/弯曲等热加工性好，无热处理硬化现象（无磁性，便用温茺-196℃～800℃）。用途：家庭用品（1/2 类餐具/橱柜/室内管线/热水器/锅炉/浴缸），汽车配件（风挡雨刷/消声器/模制品），医疗器具，建材，化学，食品工业，农业，船舶部件。
201和304区别
1、常用的不锈钢板材分为201和304两种型号，实际是是成分不同，304质量好一些，但价格贵，201差一些。304为进口不锈钢板,201为国产不锈钢板。
2、201组成为17Cr-4.5Ni-6Mn-N，是节Ni钢种，301钢的替代钢。经冷加工后具有磁性，用于铁路车辆。
3、304组成为18Cr-9Ni，是得到最广泛应用的不锈钢、耐热钢。用于食品生产设备、昔通化工设备、核能等。
4、201是含锰较高,表面很亮带有暗黑的亮,含锰较高容易生锈。304含铬较多,表面呈现哑光,不生锈.两种放在一起就有比较了。最重要的就是耐腐蚀性能不同,201的耐腐蚀性能很差,所以价格就要便宜很多.又因为201含镍低，所以价格比304的低，于是耐腐蚀性能就不如304的了。
5、201与304之间的区别就是含镍的问题。而且304的价格现在都比较贵，一般都要接近50000一吨，但304的话起码可以保证在使用过程中不会生锈。（可用药水做实验）
6、不锈钢不易生锈是因为在钢体表面形成富铬氧化物可保护钢体,201料属于高锰不锈钢较304硬度大高碳低镍.
7、成分不同(主要从含碳，含锰，含镍，含铬几方面来区分201与304的不锈钢)钢号 碳(C) 硅(Si) 锰(Mn) 磷(P) 硫(S) 铬(Cr) 镍(Ni) 钼杆(Mo) 铜(Cu)AISI(304) ≤0.08 ≤1.00 ≤2.00 ≤0.045 ≤0.03 18-20 8-10 AISI(201) ≤0.15 ≤1.00 5.5-7.5 ≤0.05 ≤0.03 16-18 3.5-5.5
说到耐疲劳，201硬度较大，韧性不如304,还是304的耐疲劳度好些。[1]
316和304区别
现在最常用的两种不锈钢304，316（或对应于德/欧标的1.4308,1.4408），316与304在化学成分上的最主要区别就是316含Mo，而且一般公认，316的耐腐蚀性更好些，比304在高温环境下更耐腐蚀。所以在高温环境下，工程师一般都会选用316材料的零部件。但所谓事无绝对，在浓硫酸环境下，再高温度也千万别用316！不然这事可就出大了。学机械的人都学过螺纹，还记得为了防止在高温情况下螺纹咬死，需要涂抹的一种黑乎乎的固体润滑剂吧：二硫化钼（MoS2）,从它就得出了2点结论不是：[1]Mo确实是一种耐高温的物质（知道黄金用什么坩埚熔吗？钼坩埚！）。[2]：钼很容易和高价硫离子反应生成硫化物。所以没有任何一种不锈钢是超级无敌耐腐蚀的。说到底，不锈钢就是一块杂质（不过这些杂质可都比钢更耐腐蚀^^）较多的钢，是钢就可以和别的物质反应。
生锈的原因
304材料出现生锈现象，可能有以下几个原因： 
1:使用环境中存在氯离子。 
氯离子广泛存在，比如食盐/汗迹/海水/海风/土壤等等。不锈钢在氯离子存在下的环境中，腐蚀很快，甚至超过普通的低碳钢。 
所以对不锈钢的使用环境有要求，而且需要经常擦拭，除去灰尘，保持清洁干燥。（这样就可以给他定个“使用不当”。） 
美国有一个例子：某企业用一橡木容器盛装某含氯离子的溶液，该容器已使用近百余年，上个世纪九十年代计划更换，因橡木材料不够现代，采用不锈钢更换后16天容器因腐蚀泄漏。  2:没有经过固溶处理。 
合金元素没有溶入基体，致使基体组织合金含量低，抗蚀性能差。 
3:这种不含钛和铌的材料有天生的晶间腐蚀的倾向。 
加入钛和铌，再配以稳定处理，可以减少晶间腐蚀。 
在空气中或化学腐蚀介质中能够抵抗腐蚀的一种高合金钢，不锈钢是具有美观的表面和耐腐蚀性能好，不必经过镀色等表面处理，而发挥不锈钢所固有的表面性能,使用于多方面的钢铁的一种，通常称为不锈钢。代表性能的有13铬钢，18-8铬镍钢等高合金钢。 
从金相学角度分析，因为不锈钢含有铬而使表面形成很薄的铬膜，这个膜隔离开与钢内侵入的氧气起耐腐蚀的作用。 
为了保持不锈钢所固有的耐腐蚀性，钢必须含有12%以上的铬。 
304 是一种通用性的不锈钢，它广泛地用于制作要求良好综合性能（耐腐蚀和成型性）的设备和机件。 
304不锈钢是按照美国ASTM标准生产出来的不锈钢的一个牌号。304相当于我国的0Cr19Ni9 (0Cr18Ni9)不锈钢。304含铬19%，含镍9%。 
304是得到最广泛应用的不锈钢/耐热钢。用于食品生产设备/昔通化工设备/核能等: 
304 对应中国牌号为0Cr18Ni9,1Cr18Ni9Ti,含碳量≤0:08% 
304L 是碳含量较低的304不锈钢的变种，用于需要焊接的场合。较低的碳含量使得在靠近焊缝的热影响区中所析出的碳化物减至最少，而碳化物的析出可能导致不锈钢在某些环境中产生晶间腐蚀（焊接侵蚀）。
标示方法
美国钢铁学会是用三位数字来标示各种标准级的可锻不锈钢的。其中： 
①奥氏体型不锈钢用200和300系列的数字标示， 
②铁素体和马氏体型不锈钢用400系列的数字表示。例如，某些较普通的奥氏体不锈钢 
是以201、 304、 316以及310为标记， 
③铁素体不锈钢是以430和446为标记，马氏体不锈钢 是以410、420以及440C为标 
记，双相（奥氏体－铁素体）， 
④不锈钢、沉淀硬化不锈钢以及含铁量低于50%的高合金通常是采用专利名称或商标命名。 
4)．标准的分类和分级 
4-1分级分类： 
①国家标准GB ②行业标准YB ③地方标准 ④企业标准Q/CB 
4-2 分类： 
①产品标准 ②包装标准 ③方法标准 ④基础标准 
4-3 标准水平（分三级）： 
Y级：国际先进水平 I级：国际一般水平 H级：国内先进水平 
4-4国标 
GB1220-84 不锈棒材（I级） GB4241-84 不锈焊接盘园（H级） 
GB4356-84 不锈焊接盘园（I级） GB1270-80 不锈管材（I级） 
GB12771-91 不锈焊管（Y级） GB3280-84 不锈冷板（I级） 
GB4237-84 不锈热板（I级） GB4239-91 不锈冷带（I级）
重量计算公式
重量(kg)=长度(m)*宽度(m)*厚度(mm)*密度值　
不锈钢比重： 
●铬不锈钢取7.75吨/M3 
●铬镍不锈钢取7.93吨/M3 
●铁取7.87吨/M3 
不锈钢板理论重量计算公式 
钢品理论重量 长度（mm）×宽度（mm）×厚度（mm）×密度值= 重量（kg）
密度
Steel GradeDensity(g/cm3)钢 号密 度304,304L,305,321 201,202,301,3027.93316,316L,347 309S,310S7.98405,410,4207.75409,430,4347.7